Марганцовыя руды Екатеринославской губерніи. 
37 
представляющее слѣпокъ внутренней поверхности раковины отъ отпечатка (на марган¬ 
цевой же рудѣ) наружной поверхности. Въ крайне рѣдкихъ случаяхъ (на 3 только 
экземплярахъ) сохранилась, и то лишь небольшими участками, раковина, но образо¬ 
ванная изъ перекиси марганца, замѣстившей известковое вещество раковины. 
Песчано-глинистая порода, въ которой заключены стяженія марганцовой руды (см. 
табл. рис. 2), состоитъ, какъ показываетъ микроскопическое изслѣдованіе, по преиму¬ 
ществу изъ мелкихъ зеренъ безцвѣтнаго кварца и крупинокъ пиролюзита. Кварцевыя 
зерна по большей части угловатыя, нерѣдко остроугольныя. Изрѣдка встрѣчаются болѣе 
крупныя кварцевыя зерна, обыкновенно съ болѣе закругленнымъ очертаніемъ. Рѣже 
встрѣчаются окрашенный въ желто-бурый цвѣтъ кварцъ и зерна бѣловато-желтоватыя, 
вѣроятно, каолинизованнаго полевого шпата. Довольно значительна нримѣсь глинистыхъ 
частицъ. Очень многочисленныя зерна перекиси марганца, придающія породѣ темный, 
почти черный цвѣтъ, имѣютъ видъ округленныхъ крупинокъ или же аггрегатовъ такихъ 
крупинокъ съ бугристо-почковатой поверхностью. 
Участки глинистой породы, окрашенные въ бурый цвѣтъ, отличаются лишь отсут¬ 
ствіемъ марганца. Изрѣдка встрѣчаются небольшія гнѣзда бѣловатой окраски, вскипающія 
съ кислотой, (т.-е. содержащія углекислый кальцій), но чаще подобные бѣловатые комочки, 
встрѣчаемые нерѣдко и въ рудныхъ стяженіяхъ, не вскипаютъ съ кислотой и предста¬ 
вляютъ при изслѣдованіи подъ микроскопомъ смѣсь кварцевыхъ зеренъ съ бѣловатыми 
глинистыми (каолиновыми) частицами. 
Въ среднемъ, заключающая марганцовую руду порода (изъ рудниковъ съ р. Со¬ 
леной) вмѣстѣ съ находящимися въ ней рудными стяженіями содержитъ около 35°/о 
металлическаго марганца *). 
Нѣсколько иное представляютъ марганцовыя руды по Ингульцу у с. Скалеватки, 
гдѣ заключающая марганецъ порода переходитъ мѣстами въ песчанистый мергель, въ 
которомъ и находятся стяженія и вкрапленія пиролюзита. 
Для выясненія химическаго состава марганцовыхъ рудъ Екатеринославской гу¬ 
берніи въ настоящее время имѣются анализы образцовъ руды, взятыхъ изъ различныхъ 
мѣстностей Никопольскаго района. 
Впервые В. Домгеръ, открывшій марганцовыя руды на р. Соленой, представилъ 
въ лабораторію Горнаго Института образцы руды, въ которой но изслѣдованію г. Н и- 
колаева 2 ) оказалось: 
Нерастворимаго остатка . . . 10,10% 
Окиси желѣза и глинозема . . 3,00 „ 
') По химическому анализу, произведенному въ лабораторіи Министерства Финансовъ въ марган- 
цоьоіі глинѣ (песчано-глинистой породѣ) металл. Мп— 39,65; влажности—4,41. Анализъ лабораторіи Гори. 
Инст. показалъ: металл. Мп — 31,22; кремневома — 21,46; фосфора — 0,21. См. Н. Коцовскін. Развѣдки 
марганцовыхъ рудъ въ Покровской дачѣ. Горн. Ж. 1886, II, стр. 14. 
2 ) Изв. Геол. Комитета, т. III, 1884, стр. 211. 
